66 
5 
hi (faire naturelle, 
Lorfcjue les mines de fer ne contiennent 
point de matières vitrefcibl.es, & ne font 
mélangées que de matières calcaires, il faut 
tâcher de reconnoître la proportion du fer 
fk de la matière calcaire , en fépara-nt les 
grains de mine un à un fur une petite quan¬ 
tité , ou en diffbivanr à l’eau-forte les parties 
calcaires, comme je l’ai dit ci-devant. Lorf- 
qu’on fe fera alluré de cette proportion y 
on faura tout ce qui eft néceffaire pour fon¬ 
dre ces mines avec fuccès ; par exemple , la 
mine qui a fervi à la première expérience 
& qui contenoit un gros 55“ grains de fahl 
calcaire , fur 3 gros 6.6 grains de fer en grain 
& dont il s’étoit perdu 59 grains dans les 
lotions & la diffolution , étoit par conféquent 
mélangée d’environ un tiers, de caftine ou 
de matière calcaire , fur deux tiers de fer 
en grains. Cette mine porte donc naturelle¬ 
ment fa caftine, & on 11e peut que gâter la 
fonte fi 011 ajoute encore de la matière cal¬ 
caire pour la fondre. 11 faut au contraire y 
mêler des matières vitrefcihles r & choiffr 
celles qui fe fondent le plus aiférnent ; en 
mettant un quinzième ou même un feizième 
de terre vitrefcible, qu’on appelle aubuë 5 
j’ai fondu cette mine avec un grand fuccès, 
& elle m’a donné d’excellent fer , tandis 
qu’en la fondant avec une addition de can¬ 
tine , comme c’étoit l’ufage dans le pays 
avant moi, elle ne produifoit qu’une mau- 
vaife fonte qui caffoit par fon propre poids 
fur les rouleaux en la condtiiiant à raffinerie, 
A in û, toutes les fois qu’une mine de fer fe 
trouve naturellement fur chargée d’une grar> 
